iHVEKZIONr X NOVITÀ. 



Annanzìammo già (Antol. N' 87 Marzo 1828 pag. i58) che 

 l'oltremare, colore pregiatissimo per la pittura, che si era sem- 

 pre estr.itto dal lapislazali, e che si vendeva a carissimo prez- 

 zo, si fabbrica ora artificialmente in Francia non meno beilo del 

 naturale, e si vende ad on prezzo molto minore. Un giornale 

 da cui traemmo quella notizia ci fece attribuire ai sig. Tunel 

 i primi saggi di quella importante fabbricazione, la quale si 

 deve al sig. Guimet di Tolosa. 



Siccome e;-!i ba tenuto e tiene tuttora segreto il suo pro- 

 cesso, il sig. Gmelin di Tuhinga, il quale era similmente giunto 

 a formare lo stesso colore, ha fatto inserire negli Annali di 

 chimica e di fisica di Parigi una sua nota, nella quale fa co- 

 noscere il seguente processo da sé usato , e col quuie assicura 

 riuscire infullibilmente la preparazione dell'oltremare. 



Si prepara dell'idrato di silice, fondendo insieme del quarzo 

 ben polverizzato con un peso quattro volte maggiore di car- 

 bonato di potassa, disciogliendo la massa fusa nell'acqua, e pre- 

 cipitandola coir acido idroclorico. Si prepara anche dell'idrato 

 d'allumina , precipitando una soluzione d'allume puro per mezzo 

 dell' ammoniaca, L'ona e l'altra di queste terre devono esser la» 

 vate diligentemente con acqua bollente, asciugate e scaldate fino 

 a rosso. 



Si discioglie a caldo in una soluzione di soda caustica quella 

 maggior quantità di idrato di silice che essa possa disciogiiere, 

 e si tien conto di questa quantità. Si aggiunge dllora alia so- 

 luzione una quantità d'idrato d'allumina che contenga 70 parti 

 di questa terra secca sopra 72 di silice egualmente secca , e si 

 evapora il tutto insieme, agitando continuamente finché non re- 

 sti che una polvere umida. 



Questa combinazione di silice , d'allumina , e di soda è la 

 base dell'oltremare ; conviene ora colorarla col solfuro di sodio 

 nel modo seguente. 



Si mette in un crogiuolo di Germania, provvisto d'un co- 

 perchio che chioda bene , una mescolanza di due parti di solfo 

 e d' una parte di carbonato di soda privo d'acqua ; si scalila 

 a poco a poco finché ad un calor rosso discreto la massa sia 

 ben fusa . Allora si getta questa mescolanza, in quantità picco- 

 lissime ad ogni volta, in mezzo alla massa egualmente fusa delle 

 prime materie, non aggiungendo una seconda porzione finché 



